89 
de  l’Académie  de  saint-Pétersbourg. 
90 
Agometer  von  seinem  früheren  Stande  9,602  auf  9,664 
vorwärts  gedreht  werden  musste.  Demnach  wäre  also 
o 
der  Widerstand  des  Platindrathes  statt  geringer,  im  Ge- 
gentheil  etwas  grösser  geworden.  Hierauf  wurde  der  Pla- 
tindrath  mit  demselben  Plalinelemente  wie  der  frühere 
Neusilberdrath  verbunden.  Er  erwärmte  sich  hierdurch 
bedeutend,  aber  nach  einer  zweistündigen  Wirkung  war 
noch  keine  Spur  von  Kupferreduction  an  demselben  be- 
merklich.  Als  nun  der  Strom  durch  ein  zweites  Platin- 
element verstärkt  worden  war,  zeigte  sich  nach  mehr- 
stündiger Wirkung  ein  höchst  schwacher  Kupferüberzug 
an  dem  äussersten  Zinkende , der  sich  aber  schon  auf 
etwa  1 Länge  ganz  ins  Unmerkliche  verlief.  Da  die  Gas- 
entwickelung bei  der  Platinbatterie,  lästig  geworden  war, 
so  wurde  dieselbe  durch  sechs  Daniel  Esche  Elemente 
ersetzt.  Aber  ungeachtet  einer  vier  und  zwanzigstündigen 
Wirkung  hatte  sich  der  Kupferüberzug  nicht  im  minde- 
sten ausgebreitet.  Von  einer  Gasentw  icklung , die  doch 
eigentlich  an  dem  mit  dem  negativen  Elemente  verbun- 
denen Ende  Statt  gefunden  haben  musste , war  keine 
Spur  sichtbar.  Ob  der  Grund  , dass  der  Platindrath  sich 
anders  verhält  als  der  Neusilberdrath , allein  in  dem 
grossem  Leitubgswiderstande  des  letztem  zu  suchen  sei, 
muss  wohl  vorläufig  noch  dahin  gestellt  bleiben. 
26. 
Es  war  unterdessen  eine  Veränderung  an  der  in  dem 
O 
Diagramm  verzeichneten  Drathverbindung  vorgenommen 
worden,  wodurch  das  Verbältniss  — , welches  früher  ge- 
de  ° 
ringer  gewesen  , bis  auf  die  früher  , Art.  22  , erwähnte 
Zahl  9,6  erhöht  worden  war.  Derselbe  Platindrath  wurde 
wieder  hei  y eingeschaltet  und  entsprach  14,957  Win- 
dungen des  Neusilberagometers.  Beim  Hinzugiessen  der 
Kupfervitriollösung  während  der  Beobachtung  selbst,  blieb 
dieses  Mal  aber  der  Gleichgewöchtsstand  der  Nadel  völ- 
lig unverändert.  Hierauf  wurde  noch  ein  Kupferdrath 
dem  Platindrathe  parallel,  in  dem  Troge  ausgespannt, 
und  die  A erbindung  mit  einem  Daniel  Eschen  Paare 
auf  die  gewöhnliche  Weise  bewerkstelligt,  um  den  Pla- 
tindrath mit  Kupfer  zu  überziehen.  Ich  beabsichtigte 
nämlich  mir  auf  diese  Weise  einen  Kupferdrath  zu  ver- 
schaffen, der  bei  einem  grossen  Leitungswiderstande  zu- 
gleich eine  grosse  Oberfläche  darböte , um  mit  demsel- 
ben den  Versuch  anzustellen.  4 ielleicht,  dass  die  Wir- 
kungslosigkeit des  Platin  von  seiner  grossem  Polarisation 
hergerührt  haben  mochte.  Nach  8 bis  10  Stunden  Wir- 
kung wurde  die  Kupfervitriollösung  aus  dem  Troge  ent- 
fernt , und  der  Leitungswiderstand  dieses  mit  Kupfer 
überzogenen  Drathes  auf  7,288  Windungen  des  Agome- 
ters  bestimmt.  Beim  Wiederhinzugiessen  der  Flüssigkeit 
fand  auch  hier  nicht  die  geringste  Ablenkung  Statt.  Die- 
ser mit  Kupfer  überzogenen  Platindrath  wurde  nun  mit 
der  aus  6 Daniel  I schen  Elementen  bestehenden  Batte- 
rie auf  die  frühere  Weise  verbunden.  Aber  nach  mehr 
als  24stündiger  Wirkung  war  nicht  die  mindeste  Verän- 
derung an  dessen  Oberfläche  wahrnehmbar.  Weder  hatte 
sich  das  Kupferende  geschwärzt , noch  das  Zinkende , 
dem  Augenscheine  nach  , mit  einem  dickem  Ueberzuge 
belegt.  Ein  ähnlicher  Versuch  mit  einem,  mit  noch  dün- 
nerem Kupferüberzuge  versehenen  Platindrathe , wäre 
indessen  gelegentlich  zu  wiederholen. 
27. 
Ich  habe  den  obigen  Versuch  § 23.  mit  einem  ganz  ähn- 
lichen Neusilberdralhe  wiederholt,  dieses  Mal  aber  eben- 
falls beim  Hinzugiessen  der  Flüssigkeit  nicht  die  minde- 
ste Ablenkung  der  Magnetnadel  bemerkt.  Die  Verbin- 
dung dieses  Drathes  mit  einer  Daniell’schen  Batterie 
von  4 Elementen  wurde  wie  früher  bewerkstelligt,  aber 
die  Höhe  der  Flüssigkeit  über  dem  Drathe  betrug  die- 
ses Mal  nur  etwa  Auch  hei  diesem  Versuche  röthete 
sich  das  Zinkende  des  Drathes  sehr  bald , es  dauerte 
aber  dieses  Mal  5 bis  6 Stunden  ehe  das  entgegenge- 
setzte Ende  durchgefressen  war.  Auch  hatte  sich  die 
Schwärzung  des  Drathes , eben  so  wie  dessen  Röthung 
auf  der  Zinkseite , nicht  so  weit  wie  früher  ausgebrei- 
tet , und  die  Kupferschicht  war , wie  es  schien  , dünner 
geblieben. 
28. 
Endlich  will  ich  noch  folgenden  Versuch  berichten. 
In  der  Axe  einer  etwa  | Zoll  weiten  38  langen  Baro- 
meterröhre , die  mit  Kupfervitriollösung  gefüllt  war, 
wurde  ein  Neusilberdrath  straff  ausgespannt.  Nachdem 
die  Verbindung  mit  einer  sechsplattigen  Daniel  Eschen 
Batterie  gemacht  worden  war  (vier  Paare  waren  unwirk- 
sam gew'esen) , röthete  sich  das  Zinkende  schnell , der 
Ueberzug  schien  aber  nach  mehreren  Stunden  sich  nicht 
weiter  ausgebreitet  zu  haben.  Nach  einer  8 bis  lOstün- 
digen  Wirkung , während  welcher  man  nicht  nachgese- 
hen hatte,  wurde  aber  Folgendes  wahrgenommen.  Das 
Zinkende  hatte  sich  nur  auf  etwa  1%"  Länge  mit  einem 
schwachen  Kupferüberzuge  bedeckt,  das  weniger  die  be- 
kannte hellrosenrothe  Farbe , als  vielmehr  einen  Stich 
ins  Bräunliche  darbot.  Am  Kupferende  dagegen,  war  der 
Drath  ganz  dicht  beim  Propfen , durchgefressen.  Der 
Drath  hatte  hierdurch  seinen  Zusammenhang  verloren  , 
und  die  diesem  Kupferende  gegenüber  stehende  Bruch- 
stelle hatte  sich  , da  der  Strom  nun  unmittelbar  durch 
